Mineralbildung in Schmelzmassen etc. 45 



minerals stark verzögert, schon bei einem Gehalt von ca. 

 25 % Äl 2 O z in der Mutterlauge krystallisirt nur ziemlich 

 wenig Gehlenit, und die Grösse der Individuen ist nicht 

 unwesentlich kleiner wie in dem vorigen Falle, — bei 

 27 — 29 % Äl<ß z s ™^ die Producte stark glasig, mit 

 einigen spärlichen und kleinen Gehleniten, — und bei 

 30 — 32 % M z O % wird die Krystallisation bei schneller 

 Abkühlung gänzlich gehindert. — Eine ganz entsprechende 

 Serie erhalten wir auch bei den 1.0-CaO-Ji 2 O 3 -Silikaten; 

 bei den No. 168 — 170 ist jedoch der Gehalt des Magmas an 

 (Mg,Mn,Fe,Na 2 )0 so klein, dass der Melilith sich aus diesem 

 Grunde nicht mit Leichtigkeit individualisiren kann; das 

 Resultat tritt somit hier nicht so scharf hervor. 



Wenn die Abkühlung nur eine Zeit von einigen 

 Minuten bis etwa eine halbe oder höchstens eine Stunde 

 beansprucht, wird somit der Krystallisation durch einen 

 Thonerdegehalt — oder bei den thonerdeführenden Minera- 

 lien durch einen Thonerdeüberschuss — von nicht mehr 

 als ca. 3 — 4 % sehr stark entgegengewirkt, indem nur etwa 

 ein Viertel oder Drittel der ganzen Masse sich krystallinisch, 

 und zwar in ziemlich kleinen Individuen, aussondert; ein 

 Thonerdegehalt — oder ein Thonerdeüberschuss — von ca. 

 6 — -8 °/o genügt um die Krystallisation gänzlich zu ver- 

 hindern. 



Bei den an den verschiedenen technischen Processen 

 fallenden Schlacken dauert die Abkühlung durchgängig nicht 

 unwesentlich länger als in den vorigen Fällen; um ein 

 glasiges Product zu erhalten sind deswegen hier höhere 

 Thonerdegehalte nöthig. 



An den skandinavischen Hohöfen, wo man im grossen 

 ganzen mit ziemlich thonerdearmen Schlacken (Thonerde- 

 gehalt im allgemeinen 3—5 bis 7—9 %, selten darüber) 

 arbeitet, braucht man, — wenn wir die stark Si0 2 -reichen 



